Hüttenmännische Behandl. d. gold- u. silberhaltigen Geschicke in d. Umgeb. v. Schemnitz. 797 
beigegebene Menge kiesiger Geschicke wird dennoch ein bedeutender Antheil 
Stein (etwa 50 Procent des gerösteten Steines) gewonnen. Der eigentliche 
Zweck dieses Schmelzens ist mithin: im Ofenraume nahe den ganzen Metallhalt 
der Beschickung, mit Ausnahme des Eisens im Stein, in metallische Form zu 
bringen und dann, auf Kostendes Schwefelgehaltes der kiesigen Geschicke, so viel 
Stein zu bilden, als man zur Concentration des ganzen Kupferhaltes und zur 
Ausbringung möglichst armer Schlacke bedarf. 
Diese etwas verwickelte Arbeit scheint zu Neusohl keine günstigeren Resul- 
tate zu geben, als zu Fernezely und Kapnik. 
B e s cliickung. Die Beschickung wird gewöhnlich auf folgendeWeise gattirt: 
80 Theile Stein, mit 7 Feuern geröstet, 
20 „ kiesige Silbergeschicke, 
10 — 15 „ bleiische Treibabfälle, 
45 — 50 „ basische Schlacken und Hammerschlacken, 
1 — 2 „ Brucheisen oder gekörntes Gusseisen. 
In den Stichtiegel bringt man 30 Theile Armblei. 
Das Verhältniss des Bleies zum Silber ist im Ofen: 85 bis 90 auf 1; des 
Bleies zum Silber überhaupt (das Armblei im Stichtiegel mit eingerechnet) 
225 bis 235 auf 1. 
Ausbringen. Ausgebracht werden am Schlüsse des Schmelzens: 
1. Werkblei, 85 bis 90 Procent des ganzen verwendeten Bleies, mit einem 
Silberhalt von 6 bis 7 Pfund auf 1000 Pfund. 
2. Stein, 35 bis 40 Procent des durchstochenen gerösteten Steines , mit 
einem Metallhalt von: 
Blei 100 bis 150 Pfund ) 
Kupfer .. 150 „ 170 „ (auf 1000 Pfund. 
Silber. . . 28-7 „ 52-7 Loth \ 
Der Goldhalt der Beschickung ist fast ganz in das Werkblei eingegangen; 
im Stein findet sich nur eine Spur davon. 
3. Schlacken, weniger basisch als die aus den anderen Schmelzen, mit 2 
bis 3 Procent Blei, sehr arm an Gold, an Silber und selbst an Kupfer. 
Lechentsilberung. Der unter 2) eben erwähnte Stein wird mit 
3 Feuern geröstet und im Halbhochofen durchgestochen. Die Producte dieses 
Schmelzens sind dieselben , wie die des eben beschriebenen, nur sind Werkblei 
und Stein ärmer an Silber und letzterer etwas reicher an Kupfer. Der neue Stein 
muss ziemlich oft, wenn er nämlich zu silberreich ist, wiederholt geröstet und 
durchgestochen werden. 
Diese Arbeiten, welche unter der Benennung „Lechentsilberung” begriffen 
werden, geben einen Stein, der auf 1000 Pfund an Kupfer 400 bis 450 Pfund 
und an Silber 3*8 bis 4-7 Loth hält und in der benachbarten Hütte zu Tajova auf 
Kupfer zu Gute gebracht wird. 
Beispiel. Als Beispiel werden wir die im Jahre 1847 an der Neusohler 
Hütte vorgenommenen Schmelzarbeiten aufführen. 
101 * 
